Stibiotrizincyl und Stibloblnzlncyl. 53 



Tabelle giebt die Anzahl Cubik - Centimeter von Wasser- 

 stoff an, die man erhielt, indem man 200 Grm. der gra- 

 nulirten Legirung mit Wasser kochte. Die Legirungen 

 sind durch Zusammenschmelzen von käuflichem Zink und 

 Antimon in den angegebenen Verhältnissen erhalten. Das 

 Zink war durch Analyse rein befunden, das Antimon 

 enthielt höchstens 1 Proc. Verunreinigungen. Die Legi- 

 rungen wurden eine bestimmte Zeit mit Wasser gekocht 

 und die entwickelten Gasmengen auf 10 Minuten Zeit 

 berechnet. Spalte A. giebt an, wie viel Procent Antimon 

 die geprüfte Antimonzinklegirung enthielt ; B. die bei 20° 

 gemessene Menge Wasserstoff in Cubik-Centimetern. Das 

 Gas ist über Wasser aufgefangen. In Saite C. sind die 

 Gasmengen angegeben, welche 200 Grm. derselben Legi- 

 rungen entwickelten, wenn man sie vor dem Versuche 

 in Wasser geworfen hatte, worin etwas Platinchlorid gelöst 

 war, um die Kömer mit Platin zu überdecken. Bekannt- 

 lich entwickelt so behandeltes Zink viel schneller Was- 

 serstoff als reines Zink. In Spalte D. sind die Gasmen- 

 gen angegeben, die entwickelt werden, wenn 200 Grm. 

 derselben Legirungen, nicht gekörnt, sondern in feine 

 Cylinder gegossen angewandt werden. 



Cooke wandte letztere an, um alle Legirungen bei 

 200 Grm. Gewicht, bei gleich grosser Oberfläche wirk- 

 sam zu haben, da man das durch Granuliren der Legi- 

 rungen nur unvollkommen erreicht. 



A. B. C. D. 



